Sifat Mekanik Gigi Tiruan Akrilik dengan Penguat Serat Gelas

## Zuriah Sitorus, Awan Maghfirah, Yosephin Romania dan Syahrul Humaidi
Departemen Fisika, FMIPA, Universitas Sumatera Utara, Medan
Email: humaidi2009@gmail.com
Received 23-07-2014, Revised 02-09-2014 , Accepted 10-10-2014, Published 31-10-2014

## ABSTRACT
The research  is  aimed  to  investigate  the  possibility  of acrylic-reinforced  glass  fibre as  a denture. Short glass fibre was made by variation of 4mm, 6 mm and 8mm. The results showed a  good  adhesion  between glass fibre  and  acrylic resin with  an optimum  composition  of the denture (acrylic: oil : glass fibre = 10 gr : 4.5 mL : 0.13 gr) was achieved. The density test was con ducted  by  using  Archimedes’  meth od,  whereas  compressive  strength  and  tensile  strength by using Universal Testing Machine (UTM). The results showed  that glass fibre can be used to enhance the mechanical properties of acrylic resin. The optimum composition was achieved when 6 mm fibre had been added-in with a density of 1.2256 gr/cm 3 . A compressive strength of  76.623  MPa  and  a  tensile  strength  of  71.207  MPa were  recorded, these  values  can be applied as a denture.
Keywords : glass fibre, acrylic resin, density, mechanical properties

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  melihat  potensi  serat  gelas  sebagai  penguat akrilik pada  gigi  tiruan manusia. Serat gelas pendek  digunakan  dengan  variasi  4 mm,  6  mm  dan  8 mm. Hasil penelitian menunjukkan  serat  kaca  dapat  beradhesi dengan  matriks  polimer/resin  akrilik. Pengujian yang telah dilakukan mendapatkan perbandingan komposisi optimum  perbandingan komposisi resin akrilik, minyak gigi dan serat kaca adalah 10 gr : 4,5 mL : 0,13 gr.. Pengujian densitas  dilakukan  dengan  metode  Archimedes,  sementara  pengujian  mekanik  meliputi  kuat tarik dan kuat tekan menggunakan mesin Universal Testing Machine (UTM). Hasil pengujian menunjukkan  bahwa  serat  gelas  dapat  memperbaiki  sifat  mekanik  resin  akrilik. Komposisi optimum  diperoleh  untuk  panjang  serat    6  mm dengan nilai densitas  1,2256  gr/cm 3 .  Hasil pengujian  untuk  kekuatan  tekan  76,623  MPa dan  nilai kekuatan  tarik  71,207  MPa,  yang merupakan besaran yang sesuai digunakan untuk gigi tiruan.
Kata kunci : serat gelas, resin akrilik, densitas, sifat mekanik

## PENDAHULUAN
Jika  makanan  adalah  kebutuhan  primer  manusia,  maka  segala  sesuatu  berkaitan  dengan makanan  juga  merupakan  kebutan  primer.  Proses  makanan  menjadi  energi  aktivitas manusia tentu melibatkan alat-alat pencernaan makanan yang sangat kompleks. Salah satu alat  pencernaan  manusia  adalah  gigi,  yang  dimiliki  oleh  manusia  sejak  lahir.  Namun seiring  dengan  penambahan  usia  perkembangannya,  tidak  semua  gigi  berfungsi  dalam waktu  lama.  Penggantian  gigi  asli  dengan  gigi  tiruan  adalah  hal  yang  lumrah  bagi manusia.  Gigi  tiruan  lengkap  dapat  didefinisikan  sebagai  protesa  gigi  lepasan  yang dimaksudkan  untuk  menggantikan  permukaan  pengunyahan  dan  struktur-struktur  yang menyertainya  dari  suatu  lengkung  gigi  rahang  atas  dan  rahang  bawah.  Protesa  tersebut terdiri dari gigi-gigi tiruan yang dilekatkan pada basis protesa. Basis protesa memperoleh dukungan  melalui  kontak  yang  erat  dengan  jaringan  mulut  dibawahnya. Meskipun  basis protesa individual dapat dibuat dari logam atau campuran logam, kebanyakan basis protesa dibuat  menggunakan polimer.  Polimer  tersebut  dipilih  berdasarkan  keberadaannya, kestabilan  dimensi,  karakteristik  penanganan,  warna,  dan kekompakan  dengan  jaringan mulut.  Selain  itu  harus  dapat  juga  memperbaiki  ketepatan dan  kestabilan  dimensi  dari protesa gigi lengkap [1] . Resin akrilik biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan gigi  tiruan,  karena  bersifat biocompatibel, flexibel,  dan  bahannya  mudah  diperoleh  dan harganya  murah [2] .  Bagaimanapun,  bahan  ini  masih    memiliki  kekurangan  dalam aplikasinya  diantaranya: bahan ini  mudah  patah  dan    menimbulkan  pori  akibat  adanya penguapan  monomer  yang  tidak  bereaksi  dengan  polimer [1] .  Kelebihan  bahan  ini yang utama tentu  saja  menyerupai  gigi  asli,  sesuai  estetika  dan  dapat  diperkuat  dengan penambahan  serat  kaca [3-6] . Pada  penelitian  ini  dilakukan  pembuatan  gigi  tiruan  yang berbahan  dasar  resin  akrilik  polimerisasi  panas  no.3  dengan  penambahan    variasi  serat kaca. Resin akrilik yang dipilih no.3 karena warna dari resin ini sesuai dengan warna gigi asli  manusia [7-8] .  Serat  kaca (fiberglass)  adalah  serat  yang  dapat  ditambahkan  ke  dalam resin akrilik untuk memperbaiki sifat fisis dan mekanis resin akrilik [9,11] . Penambahan serat kaca  pada  gigi  tiruan  ini  berfungsi  meningkatkan  sifat  fisis  dan  mekanisnya  serta  dapat beradhesi dengan matriks polimer didalam resin akrilik [6,11]] sehingga memiliki kekuatan ikatan  yang baik dengan resin akrilik. Hasil penelitian Ramadhani [10] yang menggunakan resin  akrilik  polimerisasi  panas  yang  ditambah  dengan  serat  kaca  potongan  kecil  dapat mempengaruhi analisa  dari  basis  gigi  tiruan  tersebut  sehingga  dapat  membuat  terobosan baru  dari  basis  gigi  tiruan  dalam  dunia  kedokteran  gigi.    Oleh  karena  itu  serat  kaca menjadi  pilihan  untuk    ditambahkan  ke  dalam  resin  akrilik  sebagai  bahan  penguat. Komposisi  resin akrilik,  minyak  gigi  dan  serat  kaca  dibuat sedemikian  rupa  sehingga dengan perbandingan tertentu dapat dihasilkan protesa gigi tiruan yang paling tepat untuk mendapatkan 3 buah sampel yang sesuai dengan model induk. Ukuran panjang serat kaca yang digunakan adalah 4 mm, 6 mm, dan 8 mm sebagai variable bebas dari penelitian ini. Pengujian  yang dilakukan  yaitu, pengujian fisis  yang terdiri dari pengujian porositas dan densitas  yang  gunanya  untuk  mengetahui  apakah gigi  tiruan  yang  dihasilkan    memiliki struktur yang baik yang mencakup susunan atom yang rapat atau renggang ataupun kristal dan amorf. Pengujian mekanik yaitu, kuat tekan, kuat tarik dan kekerasan Vickers gunanya untuk mengetahui bagaimana kekuatan dari gigi tiruan tersebut.

## METODE
Pembuatan  gigi  tiruan  dengan  menggunakan  metode  konvensional  dengan  membuat model induk dari logam stainless steel dengan ukuran 80 mm x 10 mm x 4 mm : sebagai cetakan  sampel. Kuvet  besar  (Smith,  China) digunakan untuk  menanam  model  induk. Sedangkan mangkuk karet dan Spatula : untuk mengaduk tepung gips. Beberapa alat yang digunakan diantaranya: Alat pengaduk resin aklirik dan wadah mengaduk resin aklirik dari porselen, Beaker glass : untuk mengukur banyaknya air  yang digunakan, Neraca digital : untuk  menimbang  tepung  gips  dan  resin  akrilik,  Tepung  Putih  3  (  Resin  Akrilik Polimerisasi  Panas, GC,AMERICA  INC), Minyak  gigi  (  Heat – cure  acrylic) Masker, Sarung  tangan, Unit  kuring  (Filli  Manfredi,  Italia) :  Untuk  melakukan  proses  kuring, Press  hidraulik  ( OL  57  Manfredi,  Italia), Press  Manual, Vibrator  :  untuk  mengaduk tepung  gips  agar  tercampur  rata/homogeny, Plastik  selopan, Oven  :  untuk  mengeringkan sampel.
Untuk  pengujian  sampel  menggunakan  peralatan: Kawat/statif, Beaker  glass, Microhardness Tester tipe MXT - 50 (Matsuzawa), Air, Kertas pasir waterproff (Global. No 300 dan 600) dan Vaselin dan Cold Mould Seal (GC,AMERICA INC)
(a) (b)
Gambar 1. (color online) Serat kaca komersial (a) dan resin akrilik berwarna gusi manusia (b)

## Pembuatan Mould
Pembuatan  mould  dimulai  dengan  pencampuran Gips  keras dengan air  dalam  mangkok karet  dengan  perbandingan  200  gr : 70  ml. Kemudian  adonan  gips  keras  diaduk  dengan spatula selama 15 detik, dilanjutkan dengan vibrator selama 30 detik.Selanjutnya adonan dituang  ke  dalam  kuvet  bawah  yang  telah  disiapkan  di  atas  vibrator. Model  induk  dari logam ukuran 80 mm x 10 mm x 4 mm dibenamkan setinggi permukaan adonan gips keras yang  telah  diolesi  dengan  vaselin,  satu  kuvet berisi  3  buah  model induk. Setelah mongering, gips didiamkan 60 mnt. Selanjutnya permukaan gips keras diolesi vaselin dan kuvet atas disatukan dan diisi adonan gips keras  dengan perbandingan 200 gram : 70 ml air  di  atas vibrator. Kuvet  atas ditutup dengan  penutupnya,  kemudian  di  press  secara manual dan ditunggu hingga 60 menit sebelum dilepaskan press manual dan model induk dikeluarkan  dari  dalam  kuvet. Mould  disiram  dengan  air  panas  sampai  bersih  untuk membuang sisa vaselin dan kemudian dikeringkan. Setelah kering selanjutnya permukaan gips keras diolesi dengan could mould seal, dan dibiarkan selama 20 menit.

## Proses Pembuatan Gigi

## Tanpa Serat kaca (kontrol = komposisi 1)
Tepung gigi dengan perbandingan 10 gr : 4,5 mL dan minyak gigi dimasukkan  ke dalam wadah porselen lalu dicampurkan adonan tersebut hingga tercampur dengan rata. Setelah adonan tercampur  dengan  rata,  ditunggu  adonan  sampai  mencapai  fase dough sebelum dimasukkan  ke  dalam  cetakan  gipps  (mould)  yang  telah  kering. Diratakan  adonan  yang sudah  masuk  ke  dalam  cetakan  gipps dan  ditutup  adonan  dengan  plastik  selopan, kemudian kuvet atas dipasangkan lalu dipress (hidrolik) mencapai tekanan 500 psi selama 5  menit,  lalu  dibuka dan adonan  yang  berlebihan  dipotong.Untuk  memberikan  tekanan, ditutup kembali adonan dengan kuvet atas, dan di press (hidrolik) kembali dengan tekanan 1000  psi  selama  5  menit. Selanjutnya  dikeluarkan  kuvet  dari  press  hidrolik,  dan dimasukkan ke dalam press manual.

## Penambahan Serat kaca 4 mm (komposisi 2)
Mula-mula Dipotong-potong  serat  kaca  dengan  ukuran  4  mm.  Direndam ke  dalam  2  mL monomer selama  1  menit,  lalu  ditiriskan,  selanjutnya  dicampur  ke  dalam  adonan  tepung gigi dan minyak gigi yang telah disiapkan di wadah porselen lalu diaduk perlahan-lahan.
Setelah  adonan  telah  mencapai  fase dough kemudian  dimasukkan  ke  dalam cetakan  gigi (mould)  sebelum ditutup dengan  plastik  selopan,  kemudian  kuvet  atas  dipasang,  dan ditekan  secara  perlahan-lahan  dengan  press  hidrolik  mencapai  tekanan  500  psi selama  5 menit,  lalu  dibuka.  Dipotong  adonan  yang  berlebih. Kemudian  dipasang  kembali  kuvet atas, dan dilakukan press (hidrolik) kembali dengan tekanan 1000 psi selama 5 menit dan selanjutnya  dikeluarkan kuvet  dari  press  hidrolik, kemudian dimasukkan  ke  dalam  press manual.

## Penambahan Serat kaca 6 mm dan 8 mm
Prosedur pengisian adonan pada mould untuk panjang serat  6mm dan 8 mm sama dengan prosedur pengisian akrilik pada komposisi 2. Pada masing-masing komposisi ini serat kaca yang digunakan adalah serat kaca ukuran panjang 6 mm dan 8 mm.

## Kuring (Pemasakan/Perebusan)
Mula-mula dimasukkan air ke dalam panci sebanyak 5 liter kemudian dimasukkan kuvet yang berada pada  press  manual sebelum  dimasak  diatas  kompor  sampai  mendidih. Pada saat  mendidih,  dimasak  selama  60  menit.  Setelah  60  menit,  dimatikan  kompor  dan ditunggu sampai  dingin. Selanjutnya  dikeluarkan  press  manual  dari  panci,  dan  direndam ke dalam air selama 48 jam.

## Proses Akhir
Dikeluarkan sampel dari kuvet, lalu kelebihan akrilik dirapikan dengan bor khusus untuk menghilangkan bagian yang tajam dan dihaluskan dengan kertas pasir nomor 300 dan 600

## Pengujian Densitas
Pengukuran densitas pada resin akrilik polimerisasi panas dilakukan dengan menggunakan prinsip Archimedes.
Pengukuran densitas :
Sampel  yang  akan  diuji,  dikeringkan  di  dalam  oven  dengan  suhu  100 o C  selama 1  jam kemudian  ditimbang  massanya  dengan menggunakan  neraca  digital  (m). Selanjutnya dimasukkan air sebanyak 15 ml (v) ke dalam gelas ukur 25 mL dan dimasukkan sampel ke dalam gelas ukur  yang telah diisi air. Kemudian diukur pertambahan volume air pada gelas ukur. Dengan mengetahui besaran-besaran tersebut, maka densitas dapat ditentukan dengan menggunakan Persamaan:
(1)
dengan : ρ = densitas (g/cm 3 ) V = volume sampel (cm 3 )

## Porositas (Porosity)
Tujuan  dari  pengukuran  porositas  adalah  untuk  mengetahui  apakah  resin  akrilik polimerisasi  panas  memiliki  porositas  sesuai  dengan  yang  diharapkan  dan  pengujian porositas  mengacu  pada  standart  ASTM  C  373. Sampel  yang  akan  diuji  ,  dikeringkan  di dalam  oven  dengan  suhu  100 o C  selama 1  jam,  kemudian  ditimbang  massanya  dengan menggunakan  neraca  digital  (mk). Sampel  yang  telah  ditimbang  kemudian  direndam  di dalam air selama 24 jam, bertujuan untuk mengoptimalkan penetrasi air terhadap sampel uji. Kemudian  sampel  yang  telah  direndam  air  selama  24  jam  tersebut  di  lap  terlebih dahulu  dengan  kain  halus  (tissue)  kemudian  ditimbang  massanya    menggunakan neraca digital (mb). Selanjutnya ditimbang massa kawat penggantung. Sampel  yang telah di lap kemudian  digantung  di  dalam  air  menggunakan  kawat dan  statif  kemudian  ditimbang massanya  menggunakan  neraca  digital  (mg). Dengan  mengetahui  besaran-besaran tersebut, maka porositas dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan [3] :
(2)
dengan:
P = porositas (%) mo = massa awal sampel setelah kering (g), mb = massa setelah direbus dalam air (g) mg = massa digantung dalam air (g), mk = massa kawat penggantung sampel (g)

## Kuat Tekan (Compressive Strength)
Kuat  tekan  suatu  material  didefinisikan sebagai  kemampuan  material  dalam  menahan beban  atau  gaya  mekanis  sampai  terjadinya  kegagalan  (failure).  Resin  ini  memiliki sifat kekuatan yang  khas.  Compressive  strengthnya  adalah  75  MPa  (ASTM  D  638). Secara umum  bahan  resin  ini  memiliki kekuatan rendah. Efek  yang mempengaruhi  kekuatan antara lain : komposisi, teknik pemprosesan, absorpsi air (Norman E, 1999).
Pengujian  kekuatan  tekan  adalah  mengukur  kekuatan  tekan  bahan  (sampel  uji)  terhadap tekanan  mekanisnya.  Alat  yang  digunakan  untuk  menguji  kuat  tekan  adalah  Universal Testing Machines (UTM) yang mengacu pada standard ASTM D 638. Sampel yang akan diuji  diukur  luas  penampangnya  dan  diletakkan  diantara  tumpuan  (lempengan)  penekan. Sebelum  pengujian  berlangsung,  alat  terlebih  dahulu  dikalibrasi  dengan  jarum penunjuk tepat  pada  angka  nol. Kemudian  dihidupkan  alat,  kemudian  dicatat  angka  yang ditunjukkan  oleh  pengukuran pada  alat  sebagai  nilai  F  setelah  sampel  menjadi  hancur.
Dengan mengetahui besaran tersebut, maka nilai kekuatan tekan dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan
(3)
dengan F = gaya tekan/beban (N)
A= cross section (cm 2 )

## Kuat Tarik (Tensile Strength)
Pengujian  kekuatan  tarik  adalah  mengukur  kekuatan  tarik  bahan  (sampel  uji)  terhadap tekanan  mekanisnya.  Alat  yang  digunakan  untuk  menguji  kuat  tarik  adalah  Universal Testing Machines (UTM) yang mengacu pada standard ASTM D 638.
Sampel  yang  akan  diuji  diukur  luas  penampangnya  dan  diletakkan  diantara  tumpuan (lempengan)  penarik. Sebelum  pengujian  berlangsung,  alat  terlebih  dahulu  dikalibrasi dengan  jarum penunjuk  tepat  pada  angka  nol. Selanjutnya  dihidupkan  alat,  kemudian dicatat angka  yang ditunjukkan oleh pengukuran pada alat sebagai nilai F setelah sampel menjadi hancur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari data pengujian densitas dapat dibuat grafik seperti pada Gambar 2 dibawah ini:
Gambar 2. (color online) Grafik hubungan densitas dan panjang serat
Dari Gambar 2 diatas  terlihat  bahwa  densitas  bertambah  sampai  panjang  serat  6  mm  dan menurun  pada  panjang  8  mm.  Ketika  serat  kaca  berukuran  6  mm,  diasumsikan  bahwa  resin dapat membasahi seluruh bagian serat. Sebagai akibatnya diperoleh sampel dengan kerapatan tertinggi. Nilai densitas maksimum yang diperoleh sebesar 1,226 gr/cm 3 , nilai ini lebih besar
dibanding kerapatan resin akrilik tanpa penguat (0,995 gr/cm 3 ) [9] . Hasil ini sesuai dengan teori pencampuran, bahwa untuk bahan polimer yang diperkuat serat, akan terbentuk pori (hal yang tak  mungkin  dihindarkan).  Dengan  terbentuknya  pori,  makadensitas  sampel  akan  menurun. Hal ini dapat diminimalisir dengan memperhatikan kehomogenan adonan setelah pengadukan. Nilai  standard  dapat  dicapai  dengan  memperhatikan  pencampuran  material  serata  perbaikan dalam  proses curing. Dari  grafik  diatas  terlihat  pula  bahwa  ketika  ukuran  serat    ditambah sampai 8 mm, serat tidak dapat membasahi seluruh bagian serat dikarenakan adanya tumpang tindih  serat  atau  lipatan  serat  yang  terjadi. Dengan  demikian  ukuran  panjang serat  6  mm merupakan ukuran optimum untuk densitas bahan gigi tiruan.
Gambar 3. (color online) Grafik hubungan Kekuatan tekan terhadap panjang serat kaca dengan resin akrilik polimerisasi panas.
Grafik 3 diatas menunjukkan kekuatan  tekan  menaik    dengan  penambahan  panjang  serat (0mm< x < 6 mm). Akan tetapi kekuatan tekan menurun ketika panjang serat 8 mm. Hal ini mengindikasikan  bahwa  panjang  serat  6  mm  merupakan  panjang  optimum  untuk  kekuatan tekan. Jika  untuk  aplikasi  teknis,  nilai  kuat  tekan resin  akrilik 75  MPa [9] ,  maka  komposisi panjang  serat  6  mm  seperti Gambar 3 diatas  sudah meningkatkan  nilai  kuat  tekan  sebesar 1,266 MPa dan dapat direkomendasikan digunakan sebagai gigi tiruan. Penurunan nilai kuat tekan  pada  panjang  serat  8  mm  kemungkinan  besar  diakibatkan  terjadinya  penggumpalan sehingga jumlah pori bertambah. Hal ini dapat dikonfirmasi dengan menurunnya nilai densitas seperti pada grafik yang disajikan pada Gambar 2.
Gambar 4. (color online) Grafik hubungan antara kekuatan tarik terhadap panjang serat
Untuk  aplikasi    gigi  tiruan,  maka  ukuran  serat  6  mm  adalah  direkomendasikan.  Karena  pada ukuran  ini,  serat  mentransfer  beban  secara  maksimum.  Jika  dianggap  beban  diterima  dan diteruskan  pada  ujung-ujung  serat,  maka  seharusnya  kekuatan  tarik  adalah  maksimum  juga. Hal ini ternyata  konsisten dengan hasil pengujian kekuatan tarik seperti disajikan pada grafik Gambar 4 diatas. Dari Gambar 3  terlihat  bahwa  kuat  tarik  maksimum  sekitar  71  MPa  dan telah meningkatkan  nilai kuat tarik resin akrilik (55 MPa) [9] .

## KESIMPULAN
Penelitian tentang potensi serat gelas sebagai penguat telah berhasil dilakukan terhadap resin akrilik polimerisasi panas. Uji densitas menunjukkan adanya penurunan nilai densitas setelah penambahan serat gelas. Pengujian mekanis yang meliputi uji tarik dan uji tekan pada sampel yang diperkuat dengan serat gelas  menunjukkan nilai yang lebih baik dibanding tanpa serat. Nilai  optimum  diperoleh  ketika  panjang  serat  6  mm,  dan  komposisi  ini direkomendasikan dapat diaplikasikan untuk basis gigi tiruan. Namun demikian, masih diperlukan uji klinis lain (efek terhadap jaringan) untuk dapat mengaplikasikan serat gelas sebagai penguat.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Kami mengucapkan terimakasih kepada Ibu Prof. Haslinda. Z. Tamin, drg., M.Kes., Sp. Pros (K) sebagai koordinator dan manager unit UJI dental FKG USU dan Siti Wahyuni, drg selaku staf unit UJI dental FKG  USU yang telah membantu penyiapan sampel dan pengujian bahan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
1 Anusavice,  Kenneth.  J,  Philips,  2003, Buku  Ajar  Ilmu  Bahan  Kedokteran  Gigi, Trans,  Johan  Arif  Budiman,  Susi  Puwoko,  Lilian  Juwono,  eds. Edisi  10,  EGC  : Jakarta.
2 Chan, R. W, Hansen. P, Kramer. E. J, Material Science and Technology , Comprehensive Treatment vol 2A, Characterisation of material Part 1, Eric Lifshin : New York, 1993.
3 Craigh,  R.  G,  Powers,  J.  M,  Dental  Materials  Properties  and  Manipulations  ed, Mosby: India, 2000.
4 El – Sheikh, A.M, Al – Zahrani, S.B, Cause of Densture Fracture: a survey, 2006.
5 Jagger, D. Harrison, Complete Dentures – Problem Solving, British Dental Associtation : London, 1999.
6 Lee  S.I.,  Kim  C.W.,  Lim  Y.J.,  2007,  Strength  of  glass  fiber  reinforced  PMMA resin and surface roughness changed after abrasion test. J Korean Acad Prostodont 2007 ; 45: 310-20.
7 Martanto,  P,  1982,    Ilmu  Mahkota  dan  Jembatan  (Fixed  Partial  Prosthodontics). Jilid 2, Alumni : Bandung
8 Polat T. N., Karacaer O., Water Sorbstion, Solubility and Dimensional Changes of Denture Base Polymer Reinforcedwith Short Glass Fibers, J. Biomate, 2003.
9 Polyzois, E.  L,  Andrepoulos, Acrylic Resin Denture Repair With Adhesive Resin and Metal Wires :Effects of Strength Parameter, 1996
10 Ramadhani H, Suci. 2011.Pembuatan dan Karakterisasi Bahan Gingiva Tiruan Berbasis Resin Akrilik dengan Penambahan Serat Kaca. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara
11 Stipho,  H.D., Repair  of  acrylic  resin  base  reinforced  with  glass  fiber.  J  Prosthet Dent 1998 ; 80(5) : 546-50.
12 Tachir  I.H., Kama  J.D.,  Zortuk  M.  Flexural  Properties  of  glass  fiber  reinforced acrylic resin polymers. J Aust Dent 2006 ; 51 : 52-56.